Einzelne Mineralien. 



-355- 



2. Material von Cyrillhof, nordöstlich von Wien, in West- 

 Mähren. Liegt ebenfalls im Pegmatit, aber viel spärlicher als bei Wien. 

 Frisch ist er dem Wiener gleich, meist ist er aber stark zersetzt und mit 

 grünem Dufrenitüberzug bedeckt. Stärker zersetzte Phosphatstücke sind 

 dicht, grauschwarz mit dunkelrothbraunem Strich. H. = 4,5. Bei weiterem 

 Fortgang der Umwandlung entsteht eine zellige gelblichgrüne Masse von 

 Dufrenit. In den dichten Massen findet sich ein farbloses Mineral, eben- 

 falls ein wasserhaltiges Eisenphosphat, das eingehend beschrieben wird 

 und das sich z. Th. in Dufrenit umwandelt. Wo sich der Triplit in vor- 

 geschrittener Umwandlung befindet, wird er durch ausgeschiedene Mangan- 

 und Eisenhydroxyde fast undurchsichtig und bildet ein zelliges Gewebe 

 um die Aggregate seiner Zersetzungsproducte. Auch etwas Eisenglimmer 

 bildet sich dabei. 



Kovar führte 4 Analysen aus und zwar: 1. von frischem Triplit, 

 2. stark umgewandelte, mit HCl viel Cl entwickelnde Stücke, 3. von 

 Hydroxyden möglichst befreiter Dufrenit, 4. Unterlage der zelligen Dufrenit- 

 masse, Gemenge von Dufrenit, farblosem Phosphat, Triplitresten und 



Hydroxyden. 













1. 



2. 



3. 



4. 



Fe 2 3 



7,78 



37,08 



56,69 



5,56 



FeO 



33,37 







41,80 



Mn 2 3 





16,24 



1,48 





MnO 



17,92 







2,87 



A1 2 3 





0,35 



0,36 



0,13 



CaO 



1,27 



1,68 



0,60 



0,47 



MgO 



0,40 



0,56 



0,23 



0,12 





0,19 



0,63 







p 2 o 5 



32,44 



17,56 



29,02 



31,31 



H 2 



4,48 



13,68 



9,85 



11,36 



F . . 



0,88 









Unlöslicher Rückstand 



2,37 



13,35 



2,19 



7,26 



Sa. . . . 



101,10 



101,13 



100,42 



100,88 



— für F 



0,37 









100,73 









Der unlösliche Rückstand besteht aus: 84,40 Si0 2 ; 7,05 A1 2 3 ; 

 0,95 Fe 2 3 ; 0,17 MnO; 0,86 CaO; 0,32 MgO; 6,12 Alkali (Kali stark 

 überwiegend); Sa. 99,87, entsprechend einem Gemenge von Quarz, Feld- 

 spath und etwas Muscovit, die auch u. d. M. zu erkennen sind. Vernach- 

 lässigt man in den obigen Analysen das Unlösliche und berechnet auf 100, 

 so erkennt man folgendes : 



1. ist ein etwas mehr verwitterter Triplit als der von Wien; 2. stellt 

 das am stärksten verwitterte Material dar; 3. ergiebt ungezwungen die 

 Dufrenitformel Fe 2 (HO) 3 P0 4 ; aus 4. und dem mikroskopischen Befund 

 folgt, dass das mehrfach genannte weisse Mineral ein wasserhaltiges Eisen- 

 und Manganoxydulphosphat ist. Der Triplit geht zuerst in Triploidit über, 



x* 



